( 543 



dans le vide sur l'acide sulfuriqiie. Le produit, encore souillé par du gra- 

 phite, en est séparé par sa différence de densité dans l'iodure de mélhv- 

 lène. On obtient ainsi une poudre cristalline, homogène au microscope, 

 que l'on peut immédiatement soumettre à l'analvse.Pour cela, après disso- 

 lution à chaud dans l'acide chlorhydrique étendu, la liqueur est précipitée 

 par l'ammoniaque; mais il est indispensal)le de faire au moins trois pré- 

 cipitations successives pour séparer complètement l'alumine de la chaux. 

 » Voici les chiffres ainsi obtenus : 



Théorie pour 

 I. II. III. APO'Ca. 



A1=0^ 65,90 64, 80 65, 10 64,56 



CaO 33,00 34,19 33,90 35,34 



» C'est donc laluuiinate monocalcique que l'on obtient dans les con- 

 ditions où nous nous sommes placé. Il se présente sous la forme d'aiguilles 

 cristallines incolores et transparentes, paraissant être des prismes oblique^ 

 à base rectangle, c'est-à-dire sous un aspect différent des produits obtenus 

 par Ebelmen et par Deville. // ne raye pas le verre et sa densité, que l'on 

 a dû prendre dans la benzine cristallisable, est de 3,671 '20°). 



n Cet aluminate de calcium est parfaitement stable à l'ai;- sec, mais 

 l'eau l'attaque facilemenl, il y a dissociation avec précipitation d'alumine; 

 il ne fait pas prise avec l'eau. L'acide chlorhydrique l'attaque avec facilité, 

 mais les acides nitrique, sulfurique, fluorhydrique n'agissent que plus 

 lentement. Le fluor, qui est sans action à froid, l'attaque à chaud avec 

 incandescence et production de fumées blanches. Le chlore, le brome et 

 l'iode et le soufre sont sans action marquée à la température de fusion du 

 verre. 



» Le carbone n'agit qu'aux températures élevées de l'arc électrique. Il 

 y a formation de deux carbures distincts; on peut les séparer par l'aclion 

 de l'eau qui ne décompose d'abord que le carbure de calcium; des 

 lavages rapides à l'eau acidulée parHCl séparent des lamelles jaunes de 

 carbure d'aluminium. 



» Enfin, le carbonate de potasse et la potasse en fusion décomposent 

 l'aluminate de calcium au rouge. 



« Aluminates POLYCALCiQi'Es. - Nous avous voulu nous rendre compte 

 si la formation cVafuminates fyoïycalciques élall réalisable aux températures 

 élevées de l'arc électrique; pour cela nous avons chauffé, dans les condi- 

 tions de notre première expérience, des mélanges contenant deux, puis 

 trois molécules de chaux pour une d'alumine. 



G. R., 1900, 2' Semestre. (T. CXXXI, N' 13 1 7I 



